( 449 ) 



blanc pulvérulent est lavé à l'eau dislillée chaude, par décantation, jusqu'à élimination 

 complète de réaclion acide; on termine par des lavages à l'alcool et l'on sèche à air 

 libre, sur papier filtré et brique poreuse. On obtient ainsi une poudre blanche, que 

 j'envisage comme une oxycellulose et dont les caractères sont les suivants : 



» Propriétés de V oxycellulose. — Vue au microscope, cette oxycellulose est formée 

 de filaments très courts. Elle jaunit à ioo°, elle est insoluble dans les réactifs neutres. 

 Elle se colore en bleu par l'iode et l'acide sulfurique : la coloration est plus rapide et 

 plus franche qu'avec la cellulose. 



» Pour la composition centésimale de la cellulose et de l'oxycellulose, j'ai trouvé : 



Cellulose. Oxycellulose. 



C 44,44 43,55 



H 6,17 6 , o3 



49,39 5o,42 



)) Mais si l'on applique à l'oxyGellulose obtenue le procédé d'analyse de Lange 

 (fusion avec la potasse à 180"), on trouve : 



Cellulose 



pour 100. Oxycellulose. 



Soluble dans KOH en fusion 12 87,08 



Insoluble » 88 12,42 



,) On est amené à considérer cette oxycellulose comme un mélange de 70 pour 100 

 d'oxycellulose et de 20 pour 100 de cellulose. 



» En appliquant cette correction aux nombres qui donnent la composition en cen- 

 tièmes de l'oxj cellulose, on trouve : 



C 43, i5 n 5,97 5o,65 



» La formule C"H"0='[(C«H'°0^)'-Ii^+0] exige 



C 43, 5o II 5,70 50,70 



)) Chaleur de combustion. — J'ai trouvé : 



Cellulose. Oxycellulose. 



4224 à 4190 4i33 à 4124 



» Thermochimie. — J'ai mesuré la chaleur dégagée par l'immersion de la cellulose 

 et de l'oxycellulose dans une solution de potasse : 

 » Matière, los''; 5oo"KOH normale vers i3° : 



Cellulose o'^^',74 pour loos''. 



Oxycellulose 1*^"', 3o » 



» Le caractère acide a donc augmenté. 



» Absorption des matières colorantes basiques. — La cellulose et l'oxycellulose 

 ont été comparées, à ce point de vue, par immersion dans des bains de teinture de 



